141 



(unter den Gespinnstfasern z. B. die Jute und der Hanf, die erstere 

 ist stets sehr stark, der letztere meist nur schwach verholzt). Aber 

 auch zahlreiche parenchymatische Gewebe sind als verholzt erkannt 

 worden. Es ist immer eine schwierige Sache, nm aus Geweben, die 

 nur aus luftführenden Zellen bestehen, die also blos aus Zellhäutcn 

 zusammengesetzt sind, durch successiven Entzug der nebenher auf- 

 tretenden Körper chemisch reine Cellulose zu gewinnen. Zaldreiche 

 Reagentien müssen angewendet werden, bis alle »fremden« Bestaud- 

 theile entfernt sind und nur mehr reine Cellulose übriggeblieben ist. 

 Nun ist es allerdings richtig, dass manche Zellhäute, namentHch die 

 der mechanischen Zellen, durch einen hohen Gehalt an Cellulose aus- 

 gezeichnet sind; allein auch diese Thatsache wird überschätzt. Denn 

 selbst die Bastzellen führen in der Regel neben der Cellulose noch 

 eine beträchtliche Menge anderer Substanzen und nur in den Cultur- 

 varietäten der ausgezeichnetsten Faserpflanzen, z. B, in den besten 

 Fldchssorten, ist ein sehr hoher Cellulosegehalt nachgewiesen worden.. 

 Aber es ist eine Täuschung, wenn man glaubt, dass die Zellhäute 

 aus den besten Flachsvarietäten abgeschiedener Bastzellen aus reiner 

 Cellulose bestehen. Schon die Farbe des ungebleichten Flachses wider- 

 spricht dieser Angabe, und die Bastzellen eines solchen Flachses 

 haben schon bei der Röstung zahlreiche chemische Individuen abge- 

 geben, w^ie die bekannten Untersuchungen von Hodges und Kolb 

 bewiesen haben. Der Rest wird erst bei der Bleichung der Faser-- 

 producte entfernt. ^) Also auch die rohen Bastzellen der besten Flachs- 



^) In der Bastfaser des g-erösteten Flachses kommen neben Cellulose oft noeb-. 

 mehr als 10 Procent fremder Bestandtheile vor. Vergl. Wiesner, Die Rohstoffe des 

 Pflanzenreiches. Leipzig- 1873, pag-. 364. Ueber die Natur dieser Körper ebendaselbst 

 pag. 296, pag. 364 etc. 



Herr Dr. Rud. Benedict, Professor an der Wiener technischen Hochschule, 

 hatte die Güte, auf meine Veranlassung- eine genaue Collulosebestimraung des 

 Flachses nach der Methode von Hugo Müller (tlofmann, Chemische Industrie, 

 n. 27) in Gemeinschaft mit seinem Assistenten, Herrn Dr. Bamberg er, aus- 

 zuführen. Auf Grund der Untersuchung dreier verschiedener Sorten von rein- 

 gehecheltem Flachs wurde gefunden, dass in 100 Th. des Materiales 75—85 Th. 

 Cellulose mit circa 10 ^/^^ Wasser oder 65-5— 76-5 Th. trockene Cellulose ent- 

 halten sind. 



Selbstverständlich ist auch dieser Cellulosegehalt noch zu hoch, da bei der- 



